Bestimmung von Umwandlungspunkten Heusler’scher 
Mangan- Aluminium-Bronzen. 
Von E. Take. 
(Vorgetragen in der Sitzung vom 13. August 1904). 
Zunächst werde ich mit kurzen Worten auf die Natur der 
Bronzen eingehen, welche Herr Heus ler durch Legieren des 
30°/o Mangankupfers des Handels mit verschiedenen Mengen 
Aluminium herstellte. Magnetometrische Untersuchungen ') dieser 
Legierungen ergaben, dass dieselben trotz der äusserst geringen 
Magnetisierbarkeit*) der Bestandteile zum Teil eine sehr grosse 
1) Über die ferromagnetischen Eigenschaften von Legierungen un- 
magnetischer Metalle. Von Fr. Heus ler und — unter Mitwirkung von 
F. Ri c harz — von W. Starck und E. Haupt. Erschienen in den 
Schriften der Ges. z. Bef. d. ges. Naturw. zu Marburg, Band 13, 5. Abteilung, 
S. 237— 300, 1904. Marburg, N. G. Ejwert’sche Verlagsbuchhandlung. Verh. 
d. I). Phys. Ges. 5, 219—232, 12. Juni 1903. 
2) Über die Susceptibilität von Cu, Al , il4w, Sb , Bi und Sn finden 
sich in der Literatur folgende Angaben: Kupfer hat [D res sei, Lehrbuch 
der Physik, 2. Aufi. 1900, S. 680] die Susceptibilität x = — 1,27* 10-6; 
für Aluminium ist x • 10 6 = -f- 1,88 |A. P. Wills, Philos. Magaz. (5) 45, 
p. 443, 1898]. Über die Susceptibilität des Mangans zeigen die Angaben 
der verschiedenen Autoren einige Differenzen: nach E. Seckelson [Wied. 
Ann. 67, 37. 1899] ist elektrolytisches Mangan [B unsen] sehr wenig 
magnetisierbar. Momentan werden im Physikal. Institut zu Marburg von 
Herrn W. Gebhardt verschiedene Mangan-Proben auf ihre Magnetisier- 
barkeit hin untersucht, es scheint x • 10 6 etwa von der Grössenordnung -f- 50 
zu sein. Antimon und Wismuth sind diamagnetisierbar; es sind x ■ 106 — — ca. 
5,58 bzw. = — 14,1 [A. Winkelm ann, Handb. d. Phys. III, 2, p. 205 u. 207. 
1900]. Für die Susceptibilität des Zinns fand E. Seckelson (Wied« 
Ann. 66, 722, 1898) im Mittel den Wert x — 0,32 • 10— 1 6. 
Das von Herrn Heusler verwendete Mangankupfer enthält übrigens 
noch geringe Spuren Fe. Um die eventuell hierdurch bedingte Magnetisier- 
barkeit zu ermitteln, wurde Mangankupfer mit absichtlich hoch ge- 
